SÉANCE DU 27 JUIN I904. 1661 



que 5,2 pour loo. Enfin un échantillon de 8^, prélevé après 8 minutes, ne 

 renfermait que o^, 8 de plomb pour 100. 



» b. Cette expérience a été répétée avec un mélange de parties égales 

 de cuivre et de plomb, ^S^ de l'un et de l'autre, et après une distillation 

 énergique produite par un courant de 6oo^™p sous 110^°''*, un échan- 

 tillon recueilli, après 3 minutes, renfermait moins de o, i pour 100 

 de plomb. 



» c. Dans un autre essai, 97^ de cuivre et 60^ de plomb ont été 

 chauffés dans un creuset pendant 6 minutes, avec un courant de 45o*™p 

 sous iio'^*''*^. Le résidu pesait 45^ et ne contenait plus de plomb. 



» d. Enfin, nous avons chauffé 6o§ de cuivre et 4^^ cl® plomb dans 

 différents creusets pendant des temps variables, avec un courant de 



45o^"P sous I IO^°^*^ 



m s m t g 



(i) Chauffe de 4 Distillation o.45 Résidu 78 Plomb 26,6 pour 100. 



( 2 ) » 3 . 3o » 1 . 3o » 67 , 5 » 1 3 , 1 



( 3 ) » 3 » I )) 64 , 5 » 1 3 , 9 » 



(3«) Résidu de ( 3) » 2 » 60, 5 » 9,1 » 



(36) » (3 a) » 2 » 14 » 0,0 » 



M 4^ Cuivre et étain. — a. Nous avons chauffé 4o^ d'un alliage qui 

 renfermait 48 pour 100 d'étain dans une nacelle du four électrique à tubes 

 (courant : 45o^™p, 110^°'**). Après une ébuUition d'une minute, le résidu 

 renfermait 52,8 pour 100 d'élain et 47 pour 100 de cuivre. 



)) b. On a chauffé So^ d'un alliage à 25 pour 100 d'étain dans trois 

 nacelles différentes, et, après une ébuUition de 20 minutes en deux fois, 

 l'alliage de la première nacelle contenait 46,7 pour 100 d'étain. L'alliage 

 de la deuxième nacelle a été chauffé 5 minutes avec un courant de ôoo*™*'. 

 Il contenait ensuite 3o,5 d'étain. L'alliage de la troisième nacelle a été 

 chauffé 10 minutes avec un courant de 6oo*™p. Le rnétal restant contenait 

 3o pour 100 d'étain. 



» c*. i4o° de cuivre et 60^ d'étain ont été chauffés dans un creuset 

 avec un courant de 5oo^™p. Un échantillon, prélevé après 3 minutes, 

 contenait 29,9 pour 100 d'étain, après 6 minutes 29,7 et après 9 minutes 

 33,7 pour 100. 



» c^. 3oS de cuivre et 70^ d'étain ont été chauffés dans un petit creuset 

 en employant un grand four, de façon à modérer l'action de la température 

 de l'arc (courant 5oo*"'P, 110^"'^*). Après 3 minutes l'alliage contenait 



